/ 
t 
— 210 - 
crist.iilletti diafani si passa per tutti i gradi intermedi a quelli 
(e sono i più) che presentano opacità più o meno completa. 
La lucentezza è vetrosa, talvolta cangiante con lumeggia- 
menti argentei e madreperlacei vivissimi nei cristalli subtraspa- 
renti e specialmente su di alcune facce. Così mentre le facce 001 
c quelle di sfaldatura sono dotate di un assai vivo splendore 
madreperlaceo, le 100 presentano inoltre delle strie luminose 
abbaglianti con lumeggiamenti come nella Pietra di Luna; strie che 
si tagliano a seconda delle varie sfaldature. Sembra dunque, e 
in ciò son perfettamente d’ accordo col Piatii, che tali lumeggia- 
menti dipendano da piccole e talvolta impercettibili fenditure, e 
la prima cagione di esse credo vada cercata nella sfaldatura. 
11 colore abituale è un bianco-latteo, simile a bianca por- 
cellana inverniciata; più rari sono i cristalli scoloriti della va- 
rietà Adularla; se ne danno finalmente dei giallastri e dei bruni, 
e questi ultimi secondo il Piatii apparirebbero tali per comin- 
ciata alterazione. Spesso si veggono delle strie scure a seconda 
dei piani di sfaldatura 001 o secondo il piano di emitropia, e 
queste strie o rossastre o giallastre o anche nere sono dovute a 
impurità, alla pasta o massa stessa del filone che contiene tutti 
gli clementi del granito, come che fra Pano e l’altro cristallo nei 
gemelli o nei piani successivi di sfaldatura fosse rimasta rin- 
chiusa nell’ atto che quei cristalli si producevano. Queste righe 
frequenti parallelamente a 001 dividono il cristallo in tante 
fasce e servono allo studio di esso facendo a prima vista rico- 
noscere la faccia 001 dalla 101. Questa stessa sostanza scura, 
risultante di Mica, Quarzo, Tormalina e altri elementi del granito 
inquina talvolta anche le parti esteriori dei cristalli risultandone 
marmorizzata la superficie di tinte chiare e scure senza alterarsene 
per ciò la levigatezza. La polvere è bianca nelle parti pure. 
Durezza — 6. 
Il peso specifico è pochissimo variabile. Ilo trovato 2,òGl 
— 2,569 nei pezzetti trasparenti e scoloriti ottenuti per i.sfal- 
datura delle parti esteriori dei semplicissimi cristalli d’Adu- 
laria' (110,101); (110, 101, 001); 2,555 — 2,556 nella parte 
interna, opaca in massa, dei medesimi cristalli; 2,556 nei 
cristalli bianco-lattei d’ apparenza porcellanoide. Per questi ul- 
’ LWiliilariu del San Gottardo ha un poso specifico di ‘2,5085. 
